588 



Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse 





Sc] 



leerer 



Hermann 





a. 



b. 





Niobsäure 



14,47 





11,58 



Kieselsäure 



30,62 



63,25" 



! ) 29,16 



Zirkonsäure 



15,17 , 





12,72 



Kalk 



26,19 



25,97 



24,98 



Magnesia 



0,40 



0,45 



0,71 



Eisenoxyd 



2,12 





Oxydul 1,28 



Manganoxydul 



1,55 





1,52 



Natron 



7,78 



8,39 



7,63 



Wasser 



0,24 





0,33 





98,54 





99,91 



Wegen der Abweichung im Niob- und Zirkoniumgehalt und 

 behufs näherer Prüfung auf Tantal und Titan habe ich die Analyse 

 des W. wiederholen zu müssen geglaubt. 



Die Zersetzung des feinen Pulvers durch Chlorwasserstoffsäure 

 ist vollständig. Dampft man im Wasserbad zur Trockne ab, und 

 verfährt wie bei Silikaten, so erhält man eine gelblicho Auflösung, 

 aus welcher Ammoniak Zirkonsäure und manganhaltiges Eisen- 

 oxyd fällt, denen eine gewisse Menge Niobsäure und Kalk anhän- 

 gen, weshalb das Ganze mit saurem schwefelsaurem Kali geschmol- 

 zen werden mufs. 



Der Rückstand enthält die Kieselsäure, den gröfsten Tbeil der 

 Niobsäure und auch etwas Zirkonsäure. Als er nach H. Rose's 

 Vorschlag im Silbertiegel mit Natriumhydroxyd geschmolzen war, 

 zog Wasser, oder vielmehr eine verdünnte Lösung von kohlensau- 

 rem Natron, zwar das kieselsaure Natron aus, zugleich aber auch 

 etwas niobssaures Salz, wie die Prüfung der nach Zusatz von 

 Schwefelsäure durch Abdampfen etc. erhaltenen Kieselsäure durch 

 Fluorwasserstoffsäure zeigte. Der Rest war auch in kochendem 

 Wasser nicht ganz auflöslich, und neben der Auflösung von niob- 

 saurem Natron blieb ein Rückstand, aus zirkonsaurem und wenig 

 niobsaurem Natron bestehend, welche für sich getrennt werden 

 mufsten. 



*) Nebst Eisen- und Manganoxyd. 



